ANALISIS TEORISTIK NANOPARTIKEL ZIRKONIUM DIOKSIDA (ZrO 2 )
Ayutia Zusya Putri *) dan Ratnawulan
Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang 25131
*) Ayutiazusyaputri@gmail.com

## ABSTRACT
Nanopartikel memiliki sifat fisis yang jauh lebih baik daripada partikel yang berukuran besar . Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )  adalah  logam  yang  mempunyai  warna  putih  keabu  abuan  yang  tahan  pada  suhu  tinggi  dan  mempunyai struktur kristal lebih dari satu. Pada penelitian ini  nanopartikel  yang digunakan adalah  nanopartikel  Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) dengan  menggunakan  metoda sol gel  dan didapatkan hasil bahwa nilai diameter partikel  yang dianalisis  menggunakan  Surface  Area  meter  sebesar  32,98nm  dan  Zirkonium  Dioksida  (ZrO 2 )  yang  dianalisis dapat dikategorikan sebagai ukuran nanopartikel
Keywords : nanopartikel, , Zirkonium Dioksida

## PENDAHULUAN
Nanoteknologi dalam bidang material menjadi  pusat  perhatian  oleh  berbagai  kalangan. Nanopartikel mempunyai karakteristik yang lebih baik jika  dibandingkan  dengan  partikel  dengan  ukuran besar [1] . Surface Area  Analyser (SAA)  merupakan alat  yang  digunakan  untuk  mengkarakterisasi  luas permukaan  ,distribusi  pori,  dan  desorpsi  suatu material  [2].  Luas  permukaan  jenis  merupakan karakteristik  penting  serbuk  khususnya  nanopartikel. Besaran ini menggambarkan seberapa kecil nanopartikel  dan  seberapa  keropos  sebuah  sampel  . Nanopartikel mempunyai karakteristik yang lebih baik jika  dibandingkan  dengan  partikel  dengan  ukuran besar    [3]  .  Nanopartikel  merupakan  suatu  partikel yang memiliki ukuran 1-100nm [4].
Pada  penelitian  ini  nanopartikel  yang  akan digunakan  adalah Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 ). Zirkonia (ZrO 2 ) memiliki potensi untuk meningkatkan sifat-sifat  termal  fluida  dalam heat  transfer karena tahan  terhadap  suhu  tinggi  sebesar  3580 o C  [5]  dan tahan  terhadap  korosi  .  Aplikasi  dari  nanopartikel zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) yaitu sebagai bahan dasar pembuatan  nanofluida  yang  mana  nanofluida  Air- ZrO 2 sendiri  yaitu  sebagai  sistem  pendingin  reactor nuklir karena absorpsi neutron yang kecil
Pada penelitian ini pembuatan nanofluida dari nanopartikel ZrO 2 akan menggunakan metoda sol gel, karena  metoda  sol  gel  merupakan  metoda  yang sederhana [6] dan metoda sol  gel hanya  memerlukan reagen (zat atau senyawa yang ditambahkan ke sistem) yang  sederhana  dan  temperatur  yang  relatif  rendah untuk  menghasilkan  nanopartikel  dengan  kemurnian tinggi [7] . Sintesis dengan menggunakan metoda sol gel  biasa  dilakukan  dengan  menggunakan  gula  atau asam sitrat [8] .
Arya  (2016)  [7]  melakukan  sintesis  ZrO 2 menggunakan pangkelat ekstrak nanas yang bertujuan
agar  partikel zirkonium  dioksida tidak  terglomerasi atau  menumpuk  antar  sesamanya.  Akan  tetapi  pada penelitian  ini  sintesis  metoda  sol  gel  dengan menambahkan gula (Sukrosa) sebagai capping agent yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  ukuran,  struktur, morfologi,  dan  sifat  nanopartikel  yang  bervariasi Pemilihan  Gula  sebagai capping  agent karena  harga yang  relatif  murah  (ekonomis)  dan  mudah  untuk  di dapatkan.

## DASAR TEORI

## A. Nanopartikel
Nanopartikel  merupakan  salah  satu  kajian ilmu  dan  rekayasa  material  dalam  skala  nanometer. Nanopartikel  adalah  partikel  yang  memiliki  ukuran dibawah  satu  mikrometer  [8]  .  Nanopartikel merupakan  suatu  partikel  yang  memiliki  ukuran  1- 100nm [4].
Terdapat  dua  metode  sintesis  nanopartikel, yaitu  metoda top-down atau  memecah  partikel berukuran besar menjadi partikel berukuran nanometer  dan  metode buttom-up melibatkan  reaksi kimia  dari  sejumlah  material  awal  [9].  Sintesis  yang termasuk dalam metode top-down yaitu High Energy Milling (HEM).  Sedangkan  sintesis  yang  termasuk dalam  metoda bottom-up adalah  presipitasi  dan kopresipitasi, solgel, spray pyrolysis , dan hidrotermal
Nanopartikel  dapat  terjadi  secara  alamiah ataupun melalui proses sintesi oleh manusia. Sintesis nanopartikel  bermakna  pembuatan  partikel  dengan ukuran ukuran yang kurang dari 100nm dan sekaligus mengubah  sifat  atau  fungsinya.  Dua  hal  utama  yang membuat  nanopartikel  berbeda  dengan  material sejenis dalam ukuran besar [9] :
1. Karena  ukurannya  yang  kecil  nanopartikel memiliki  nilai  perbandingan  antara  luas permukaan  dan  volume  yang  lebih  besar  jika
dibandingkan  dengan  partikel  sejenis  dalam ukuran besar. Ini membuat nanopartikel bersifat lebih reaktif.
2. Ketika ukuran partikel menuju orde nanometer, maka  hukum  fisika  yang  berlaku  lebih didominasi oleh hukum-hukum fisika kuantum. Perilaku  material  yang  berukuran  nanometer sangat berbeda dibanding dengan perilaku pada material  ukuran  yang  lebih  besar  ( bulk ). Perbedaan  yang  sangat  signifikan  terjadi  pada sifat  fisika,kimia  dan  biologinya.  Material berukuran  nanometer  memiliki  sejumlah  sifat kimia dan fisika yang lebih unggul dari material berukiran  besar  ( bulk )  karena  semakin  kecil ukuran suatu material , maka luas permukannya akan  semakin  besar  sehingga  material  dalam orde  nanometer  mempunyai  jarak  antar  atom yang  sangat  kecil  yang  akan  memudahkan terjadinya reaksi antar atom (Amiruddin, 2013).

## B. Zirkonium Dioksida
Zirkonium  dioksida adalah  logam  berwarna putih  keabu-abuan,  berbentuk  kristal  (amorf/struktut kristal  yang  tidak  teratur),  lunak,  dapat  ditempa  dan diulur  bila  murni,  juga  tahan  terhadap  udara  bahkan api.  Bahan  ini  termasuk  keramik  teknik  yang mempunyai  sifat  ketegasan  (brittle)  yang  tinggi  dan resistansi  tinggi  terhadap  berbagai  jenis  asam  dan alkali, air laut dan agen lain-lain, memiliki titik lebur yang sangat tinggi (>2000 o C) [3].
Beberapa  metoda  yang  digunakan  untu memproduksi  nanopartikel Zirkonium  Dioksida diantaranya  yaitu  metode  sol-gel,  metode  pirolisis, penyemprotan, hidrolisis dan microwave plasma[10]. Struktur  kristal Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  dapat dilihat pada Gambar 1 [11]
Gambar  1  . Struktur  Kristal  ZrO 2 (a)  kubik  (b)
tetragonal  (c)  Monoklinik    (Syarif,
2016)
Zirkonium Disoksida (ZrO 2 ) merupakan keramik polimorp, artinya berstruktur lebih dari satu yaitu  monoklinik,  tetragonal,  dan  kubus  [11].
Zirkonium  oksida  murni  memiliki  tiga  jenis  struktur kristal pada temperatur berbeda. Pada temperatur yang sangat  tinggi  (>2370 o C)  mempunyai  struktur  Kristal kubus, temperatur sedang (1170-2370 o C) mempumyai struktur  kristal  tetragonal,  dan  temperatur  rendah (<1170 o C) berubah bentuk menjadi struktur monoklimik  [12]  .  Keramik  ini  mempunyai konduktivitas  listrik  yang  lebih  rendah  dari  pada Al 2 O 3 [11] . Zirkonia (ZrO 2 ) memiliki sifat listik yang baik,  konstanta  dielektrik  yang  tinggi  dan  celah  pita yang  lebar  (Madhasudhana,  dkk,  2014).  Zirkonia (ZrO 2 )  memiliki  potensi  untuk  meningkatkan  sifat- sifat  termal  fluida  dalam heat  transfer karena  tahan terhadap suhu
tinggi sebesar 3580 o C (Saridag,Tak,&Alniacik, 2013), tahan terhadap korosi (Masrukan, 2007).

## C. Metoda Sol Gel
Metoda  sol  gel  merupakan  metoda  yang sederhana  (Madsudhana,  2014)  dan  metoda  sol  gel hanya  memerlukan  reagen  (zat  atau  senyawa  yang ditambahkan  ke  sistem)  yang  sederhana  dan temperatur  yang  relatif  rendah  untuk  menghasilkan nanopartikel  dengan  kemurnian  tinggi  (Arya  2016). Proses  solgel  adalah  proses  pembentukan  zat anorganik  melalui  reaksi  kimia  pada  suhu  rendah dalam larutan melalui proses perubahan dari sol ke gel (Syarif, 2016)
Metoda  sol  gel  dapat  membuat  suatu  partikel berukuran nano, ukuran seragam, tidak menggumpal, murni,  homogen,  dilakukan  pada  suhu  rendah,  dan dapat  mengontrol  distribusi  massa  (Rahman,  dkk, 2014).  Metoda sol-gel merupakan salah satu metode yang  paling  sukses  dalam  preparasi  material  oksida logam  berukuran  nano.  Hal  ini  disebabkan  karena beberapa keunggulannya, antara lain (Zawrah, et.All, 2009) :
1. Proses  berlangsung  pada  temperatur rendah
2. Prosesnya relatif mudah
3. Bisa diaplikasikan dalam segala kondisi
4.  Menghasilkan  produk  dengan  kemurnian dan homogenitas yang tinggi
5. Parameternya dapat divariasikan
Sintesis  dengan  menggunakan  metoda  sol  gel biasa  dilakukan  dengan  menggunakan  gula  atau asam sitrat. Proses sol gel menggunakan asam sitrat sebagai pangkelat disebut metode pechini (Mulya,dkk,2018).  Metoda  sol  gel  dikembangkan sejak  tahun  1960  an  yang  tujuan  awalnya  untuk memenuhi  kebutuhan  metoda  sintesis  baru  di industri  nuklir.  Metoda  solgel  dapat  digunakan untuk berbagai bentuk produk seperti struktur porus, fibers, serbuk, dan film tipis (Syarif, 2016).
D. Surface Area
Surface Area Analyser (SAA) merupakan alat yang  digunakan  untuk  mengkarakterisasi  luas permukaan,  distribusi  pori,  dan  desorpsi  suatu material.  Alat  ini  prinsip  kerjanya  menggunakan adsorpsi  gas,  umumnya  nitrogen  ,argon,  helium, pada  permukaan  suatu  bahan  padat  yang  akan dikarakterisasi  pada  suhu  konstan  biasanya  suhu didih  dari  gas  tersebut  (Zulichatun,  dkk,  2015). Prinsip  SAA  didasarkan  pada  siklus  adsorbsi  dan desorpsi ishotermis gas N 2 oleh sampel serbuk pada suhu  N 2 cair.  Setiap  siklus  adsorpsi  dan  desorpsi menghasilkan  variasi  dara  tekanan  proses,  yang dengan  hukum  gas  ideal  PV=NRT  sebagai  fungsi volume gas. Dengan memasukkan sejumlah volume gas nitroge  yang diketahui kedalam tabung sampel, maka sensor tekanan akan memberikan data tekanan proses  yang  bervariasi.  Data  volume  gas  yang dimasukkan  yang  telah  diketahui  jumlahnya  dan data hasil kenaikan tekanan dibuat sebagai persamaa BET  yang  dipakai  sebagai  dasar  perhitungan  luas permukaan  serbuk  (Rosyid,  dkk  ,2012).  Metoda BET  akan  memberikan  informasi  mengenai  luas permukaan  spesifik  zat  padat.  Persamaan  BET diketahui  dari  data  volume  gas  yang  dimasukkan dengan  data  hasil  kenaikan  tekanan  saat  gas dimasukan diruangan vakum (Putri, 2016).
Luas permukaan jenis merupakan karakteristik penting  serbuk  khususnya  nanopartikel.  Besaran  ini menggambarkan  seberapa  kecil  nanopartikel  dan seberapa  keropos  sebuah  sampel.  Luas  permukaan jenis  serbuk  berbanding  terbalik  dengan  ukuran partikel.  Hubungan  antaran  luas  permukaan  dan ukuran  partikel  diwakili  oleh  persamaan  (1)  (Syarif, 2016) :
𝑆 = 6 𝜌𝑑
Dengan :
𝑆 adalah luas permukaan jenis,
𝜌 adalah densitas partikel
𝑑 adalah ukuran partikel .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian eksperimen.  Bahan  yang  digunakan  untuk  sintesis nanopartikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 ) adalah Zirkonium Tetraklorida (ZrCl 4 ) Surface Area Meter .
a. Tahap Persiapan
Tahap persiapan meliputi tahap persiapan alat dan  bahan-bahan  yang  akan  digunakan  dalam pembuatan serbuk Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )

## b. Tahap Penimbangan
Setelah  mengetahui  komposisi  dari  masing– masing  bahan,  kemudian  bahan  tersebut  ditimbang dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Meletakkan kertas diatas timbangan
2) Mereset  ulang  timbangan  sampai  menjadi nol  (0)  sehingga  berat  kertas  dapat diabaikan
3) Meletakkan  bahan  diatas  kertas  yang berada  didalam  timbangan  sesuai  dengan kebutuhan
4) Mengulangi  langkah  (a)  sampai  (c)  untuk masing-masing bahan.
c. Tahap Sintesis Nanopartikel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )
1) Langkah pertama yang dilakukan dalam pembuatan nanopartikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  adalah menimbang  35gr  serbuk Zirkonium  Tetraklorida (ZrCl 4 ) dengan menggunakan neraca digital.
2)  Kemudian menimbang gula sebanyak 51gr dengan menggunakan neraca digital
3)  Selanjutnya serbuk Zirkonium Tetraklorida (ZrCl 4 ) yang  telah  ditimbang  sebelumnya  dilarutkan dengan aquades  menggunakan gelas beker hingga larut sambil dipanaskan diatas hotplate
4)  Menambahkan  gula  sebanyak  51gr    sedikit  demi sedikit  kedalam  cairan Zirkonium  Tetraklorida (ZrCl 4 )  yang  sedang  dipanaskan  sambil  diaduk dengan  pengaduk  kaca.  Pengadukan  dilakukan sampai  campuran Zirkonium  Tetraklorida (ZrCl 4 ) dan gula larut.
5)  Kemudian Zirkonium  Tetraklorida (ZrCl 4 )  yang telah  dilarutkan  dalam  aquades  dan  dicampur dengan gula dipanaskan hingga terbentuk sol. Jika telah  terbentuk  sol  maka  campuran Zirkonium Tetraklorida (ZrCl 4 )  dipindahkan  kedalam  cawan alumina.
6)   Sol  hasil  pencampuran  tersebut  kemudian dipanaskan  dengan  suhu  120 o C-150 o C  dengan tungku hingga berubah fasa menjadi gel
7)  Gel yang sudah terbentuk kemudian dipanaskan di dalam  tungku  dengan    suhu  800 o C  selama  3jam hingga  terbentuk  padatan Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 ).
8)  Selanjutnya,  setelah  terbentuk  padatan Zirkonium
Dioksida yang  telah  dipanaskan  dalam  tungku dengan  suhu  800 o C  tungku  dimatikan  dan membiarkan  sampel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 ) dingin  didalam  tungku.  Setelah  itu,  mengelurkan sampel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) dari tungku
9)   Selanjutnya  ,  melakukan  penggerusan  sampel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) dengan penggerus.
10)  Menimbang  serbuk  nano Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  yang  didapatkan  menggunakan  timbangan digital.
11) Dari banyaknya serbuk nano Zirkonium Dioksida
(ZrO 2 )  yang  didapat,  0,5gram    serbuk Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) ditimbang menggunakan timbangan digital Surface Area Meter.
d. Karakterisasi Surface Area
serbuk Zirkonium Dioksida(ZrO 2 )
Setelah  proses  pembuatan  dari Zirkonium
Dioksida
(ZrO 2 ) selesai dilakukan, maka karakakterisasi  Surface  Area  serbuk Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )  untuk  mengetahui  nilai  luas permukaan  per  1  gram  dari  serbuk Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ).  Karakterisasi  Surface  Area Zirkonium Dioksida dapat dilihat pada Gambar 2
Gambar 2. .Karakterisasi SurfaceArea ZrO 2

## Diagram Alir
Sintesis Nanopartikel  Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )
Diagram alir sintesis nanopartikel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ) dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini.
Gambar3. Diagram alir Sintesis Nanopartikel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )

## BAHAN YANG DIGUNAKAN
Bahan  yang  digunakan  dalam  pembuatan nanopartikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 ) dapat dilihat pada Gambar 4
(a)
(b) (c) (d)
Gambar 4.Bahan yang digunakan dalam pembuatan serbuk Zirkonia Dioksida
(a) Zirkonium tetraklorida (b) aquadest (c) amoniak
(d) gula

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  mengenai  sintesis  dan  karakterisasi nanopartikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  dengan metoda  sol  sebagai  pendingin  dilakukan  secara eksperimental.  Pada  sintesis  nanopartikel Zirkonium
Dioksida (ZrO 2 )  pembuatan  dilakukan  dengan mencampurkan Zirkonium  Tetra  Klorida (ZrCl 4 ) Nanopartikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  didapat setelah  pemanasan  pada  suhu  100 o C-150 o C  sampai terbentuk gel bewarna hitam  dan dilanjutkan dengan pemanasan  dengan  suhu  tinggi  (kalsinasi)  dengan suhu  800 o C  selama  3jam  dengan  produk  bewarna putih. Adapun persamaan reaksi kimia yang terbentuk selama  proses  pembuatan  nanopartikel Zirkonium Dioksida adalah  sebagai berikut :
ZrCl 4 + C 12 H 22 O 11 +13O 2 ZrO 2 + 11(H 2 O) +12
(CO 2 ) + 2Cl 2
Dengan :
ZrCl 4 : Zirkonium Tetraklorida C 12 H 22 O 11 : Gula ZrO 2              : Zirkonium Dioksida O 2 : Oksigen H 2 O          : Air CO 2                : Karbon Dioksida Cl 2 : Garam

## Hasil Pengukuran
Dari nilai Surface tersebut dapat dikonversikan kedalam diameter partikel menggunakan persamaan :
𝑆 = 6 𝜌𝑑
Dengan :
𝑆 adalah luas permukaan jenis=30,118 m²/g.
𝜌 adalah  densitas  partikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 ) secara teoritik =6,04 g/cm 3
𝑑 adalah ukuran partikel
𝑑 = 6 𝜌 𝑆 = 6 6,04 𝑔 𝑐𝑚3 . 30,118𝑚 2 /𝑔 = 6
181,91272 𝑚 2 /𝑐𝑚 3 = 6 181,91272 . 10 −3 𝑚 2 𝑐𝑚 3 ⁄
= 32,98 nm
Dari  persamaan  tersebut  diperoleh  diameter partikel Zirkonium Dioksida sebesar 32,98 nm. Pada ukuran  tersebut  menunjukkan  bahwa Zirkonium Dioksida yang  telah  disintesis  masuk  kedalam
interval  nanometer  sehingga  bisa  disebut  dengan nanopartikel Zirkonium  Dioksida .  Nilai  luas permukaan berbanding terbalik dengan nilai ukuran suatu partikel, semakin besar nilai luas permukaannya maka akan semakin kecil nilai ukuran dari partikel tersebut.

## PEMBAHASAN
Karakterisasi  menggunakan Surface  Area Analyzer digunakan untuk mengetahui luas permukaan per 1 gram suatu sampel. Hasil uji Surface Area Analyzer ini digunakan sebagai pendukung dari hasil  uji Particle  Size  Analyzer dalam  mengetahui diameter partikel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 ). Dari sampel nanopartikel Zirkonium Dioksida (ZrO 2 )  pada  suhu  kalsinasi  800 o C  diperoleh  nilai Surface Area Analyzer sebesar 30.118 m²/g
Alat  Surface  Area ini  menggunakan  metode BET yang akan memberikan informasi mengenai luas permukaan  spesifik  zat  padat.  Dari  Gambar  3.8 didapatkan  hasil  pengukuran  sampel Zirkonium Dioksida menggunakan Surface  Area  Analyzer sebesar 30.118 m²/g dan setelah dikonversikan dalam diameter  partikel  didapatkan  hasil  32,98  nm  .  Hasil dari  Surface  Area  yang  telah  di  konversi  kedalam diameter partikel tersebut dapat dikategorikan bahwa Zirkonium  Dioksida yang  telah  disintesis  termasuk dalam  interval  nano.  Hal  ini  dipengaruhi  karena metoda  yang  digunakan  pada  saat  proses  sintesis, metoda  yang  digunakan  pada  saat  proses  sintesis Zirkonium Dioksida yaitu metoda sol gel. Metoda sol gel  dapat  membuat  suatu  partikel  berukuran  nano, ukuran seragam, tidak menggumpal, murni, homogen, dan dilakukan pada suhu rendah (Rahman, dkk, 2014).
Menurut (Amiruddin, 2013) material berukuran  nanometer  memiliki  sejumlah  sifat  kimia dan  fisika  yang  lebih  unggul  dari  material  berukiran besar  ( bulk )  karena  semakin  kecil  ukuran  suatu material , maka luas permukannya akan semakin besar sehingga material dalam orde nanometer mempunyai jarak  antar  atom  yang  sangat  kecil  yang  akan memudahkan  terjadinya  reaksi  antar  atom.Karena serbuk Zirkonium  Dioksida yang  disintesis  termasuk kedalam  interval  nano  maka  serbuk Zirkonium Dioksida dapat digunakan dalam pembuatan nanofluida  karena  menurut  (Ramadhan  ,  dkk,  2013) nanofluida merupakan perpaduan nanopartikel dengan ukuran 1-100nm yang dilarutkan dengan fluida kerja.

## KESIMPULAN
1.Data  ukuran  partikel  serbuk Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  yang  diperoleh  dari  pengukuran  memakai Surface Area meter sebesar 30,5 nm memperlihatkan bahwa proses sol gel yang dilakukan pada kegiatan ini
berhasil  menghasilkan  partikel Zirkonium  Dioksia (ZrO 2 ) berukuran nanometer (nanopartikel).
2.Nanopartikel Zirkonium  Dioksida (ZrO 2 )  memiliki luas  permukaan  jenis=30,118  m²/g.  Dari  nilai  luas permukaan jenis diperoleh tersebut dapat dikonversikan  kedalam  diameter  partikel  sehingga diperoleh  diameter  partikel Zirkonium  Dioksida sebesar  30,5nm  Data  ukuran  tersebut  menunjukkan bahwa Zirkonium  Dioksida yang  disintesis  masuk kedalam  interval  nanometer  sehingga  bisa  disebut nanopartikel

## SARAN
Perlu  analisis  XRD  untuk  mengetahui  fase nanopartikel yang disintesis dan untuk memperoleh data  ukuran  kristalit  yang  dapat  dibandingkan dengan data ukuran partikel yang diperoleh dari luas permukaan jenis .

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Sari,  N.A,  dkk.  (2017). Sintesis  dan  Aplikasi Nanopartikel ZrO 2 untuk menaikkan Performansi Mesin  Pendingin .e-Proceeding  of  Engineering :Vol 4 No 1
[2] Zulichatun,S,dkk.(2015) . Analisi Luas Permukaan Zeolit  Termodifikasi  dengan  Metode  BET Menggunakan  Surface  Area  Analyzer(SAA) . Kelompok 3 Pelatihan Instrumen
[3]Sari,N.A,dkk.(2017). Sintesis dan Aplikasi
Nanopartikel ZrO 2 untuk menaikkan Performansi Mesin  Pendingin .e-Proceeding  of  Engineering :Vol 4 No 1
[4]  Istiqomah,D.S,  dkk.  (2016)  . Sintesis  Al 2 O 3
Nanopartikel  dari  Bahan  Bijih  Bauksit  Untuk Aplikasi  Pada  Model  Radiator .  e-Proceeding  of Engineering:Vol 3 , No 2 Page 2 108
[5] Saridag, S., Tak, O., &  Alniacik,G.(2013) . Basic Properties  and  Types  of  Zirconia  :  an  Oerview. World Stomatol, 40-47
[6]Madhusudhana,R.(2014). Syntesis and Characterization of Zirconia (ZrO 2 ) by simple sol gel  Route .International  Journal  of  Advanced Research Vol 2,Issue 4
[7]Arya,D.T.(2016). Sintesis dan Karekterisasi
Nanopartikel  Zirkonium  Dioksida  (ZrO 2 )  dengan
Metoda  Sol  Gel  Menggunakan  Ekstrak  Nanas sebagai  Pangkelat  untuk  Aplikasi  Nanofluida sebagai Pendingin . Pillar of Physic Vol 8 25-32
[8] Tiyaboonchai,W.(2003). Chitosan  Nanoparticles :A Promosing System for Drug Delivery .Journal of Naresuan University,51-66
[9]Abdullah,dkk.(2008). Sintesis Nanomaterial
(Review).
Jurnal
Nano
Sains dan Nanoteknologi.Vol 1 No 2
[10]  Vahidshad,  Y.,  Abdizadeh,  H.  And  Asadi,  S. 2012. Effect of Crystalline Size on The Structure of Cooper Doped Zirconia Nanoparticles Syntesized via Sol-Gel. Journal of Nanostructures . Vol.2.Page.205-212.
[11]  Syarif,D.G.(2016) .Nanopartikel  dan  Nanofluida Perpindahan  Panas .Badan  Tenaga  Nuklir
Nasional(BATAN press).Edisi 1
[12] Senyan, H, dkk. (2013). Pengaruh Variasi Massa Natrium  Hidroksida  Pada  Pembuatan  Zirkonium Oksida Dari Pasir Mineral Zirkonia Asal Mandor
Kabupaten Landak . JKK,Volume 2 (3):157-162